( i45 ) 



» Les alliages étaient préparés directement en fondant dans des creusets 

 en terre des poids équivalents des deux métaux, brassant avec soin, puis 

 coulant dans une lingotière en fonte, longue et étroite, de façon que la 

 solidification se fît presque instantanément et par suite que la liquation fût 

 sans effet sur le produit obtenu. 



« On a pris la densité sur tout le lingot et non sur une de ses parties. On 

 a fait usage du procédé de la balance hydrostatique. Les nombres obtenus 

 correspondent à la température de 18°. 



>i L'analyse de l'alliage Sa' Pb et des alliages voisuis a été faite ensuite et 

 les nombres donnés par l'expérience se confondaient avec ceux auxquels 

 conduit la théorie. 



» L'alliage Sn'Pb est-il une espèce chimique distincte? Cela ne me 

 paraît pas douteux, car c'est le point de saturation, le point de contraction 

 maximum, et ce point correspond à une combinaison atomique. 



>. D'ailleurs, et c'est pour ce motif que j'avais commencé mes recherches 

 parles alliages de l'étain et du plomb qui ont surtout fait l'objet des tra- 

 vaux de M. Rudberg, cet alliage est précisément le seul composé chimique 

 qu'il admette entre ces deux métaux. Deux méthodes différentes conduisent 

 donc à la même conclusion. 



II. Alliages de plomb et de bismuth. 



Densité du plomb 11, 364 



Densité du bismuth 9)83o 



Deosîtc Densité 



théorique. cxpérinienlalo. DiiTérence. 



Bi'Pb lOjOgg 10,282 ■+■ i33 



Bi Pb 10,288 10,519 +23i 



Bi Pb- 10, 536 iO)93i +395 



BiPb'=' 10,622 ii,o38 +416 



Bi Pb' 10,448 1 1 , 108 -(- 660 Contraction maximum, 



Bi Pb4 io,j48 11,166 +418 



BiPlj*' 'O.797 ïi»i94 +397 



Bi Pb* 10,874 11,209 -f-335 



Bi Pb* 10,982 11,225 +293 



Bi Pb' 10,97g ' ' '^35 -1-254 



» La contraction maximum correspond donc à l'alliage f»i Pb% et on re- 

 marque de chaque côté une diminution d'une réguluiité très-grande dans 

 la contraction, 



C. R., 1862, 2'n<^ Semestre. 'Jï. LV, N" 3.) 20 



